Accredited by Ministry of Research, Technology                          DOI: https://doi.org/10.35799/jis.21.1.2021.32908 and Higher Education No: 28/E/KPT/2019                Available online at https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jis

## Arang Aktif Gambut Sebagai Filter  Logam Berat Mercury (Hg)
Sri Fatmawati 1) , Nur Inayah Syar 1) , Suhartono 1) , Dara Maulina 1) , Ridwan Ariyadi 1)
1) Program Studi Tadris Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya sri.fatmawati@iain-palangkaraya.ac.id; nur.inayah.syar@iain-palangkaraya.ac.id; suhartono@iain- palangkaraya.ac.id; dara.maulina96@gmail.com;ridwanariyadi1@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  menguji  filter  arang  aktif  gambut  dalam  menyerap  logam  berat  mercury (Hg) pada air sungai Kahayan yang tercemar. Proses pembuatan arang aktif melalui beberapa tahap yaitu: tahap karbonisasi, tahap penghalusan, dan tahap pengaktifan secara fisika. Mutu arang aktif mengacu pada persyaratan SNI 06-3730-1995 meliputi kadar air dan kadar abu. Hasil uji mercury analyzer menunjukkan  bahwa  arang  aktif  gambut  mampu  menyerap  logam  berat  mercury  (Hg) dalam  air.  Kadar  logam  berat  mercury  (Hg)  berkurang  setelah  dilakukan  proses  adsorbsi  yaitu sebagai  berikut:  ukuran  serbuk  gambut  40  mesh  mampu  menyerap  logam  berat  mercury  (Hg) sebesar  50  %  ;  ukuran  serbuk  gambut  60  mesh  d  mampu  menyerap  logam  berat  mercury  (Hg) sebesar 75%.
Kata kunci: arang aktif; gambut; logam berat; mercury

## Peat Activated Charcoal as a Heavy Metal Mercury (Hg) Filter

## ABSTRACT
This  study  aims  to  test  the  activated  peat  charcoal  filter  to  absorb  heavy  metal  mercury  (Hg)  in polluted  Kahayan  river  water.  The  process  of  making  activated  charcoal  goes  through  several stages, namely: the carbonization stage, the refining stage, and the physical activation stage. The quality of activated charcoal refers to the requirements of SNI 06-3730-1995 including moisture content and ash content. The results of the mercury analyzer test showed that peat-activated charcoal was able to absorb heavy metal mercury (Hg) in water. The heavy metal mercury (Hg) content was reduced after the adsorption process was carried out, namely as follows: the size of 40 mesh peat powder can absorb heavy metal mercury (Hg) by 50%; Peat powder size of 60 mesh can  absorb 75% of the heavy metal mercury (Hg).
Keywords: activated carbon; peat; heavy metals; mercury
(Article History:  Received 07-03-2021; Accepted 23-04-2021; Published 24-04-2021)

## PENDAHULUAN
Kalimantan  Tengah  merupakan  salah satu  provinsi  di  Indonesia  yang  memiliki banyak sungai. Tingkat pencemaran beberapa sungai  di  Kalimantan  Tengah  juga  cukup tinggi.  Pencemaran  sungai  ini  umumnya disebabkan  oleh  aktivitas  masyarakat  seperti membuang  sampah  dan  didaerah  tertentu menjadi lahan penambangan emas. Masyarakat  belum  memiliki  kesadaran  yang baik  dalam  menjaga  kelestarian  sungai. Sampah  dan  limbah  yang  mencemari  sungai dapat  menyebabkan  perubahan  fisika,  kimia dan  biologi,  yang  berakibat  fatal  pada
masyarakat yang beraktivitas di sekitar sungai (Novrianti, 2016)
Sungai  Kahayan  yang  berada  di Kalimantan  Tengah  merupakan  sungai  yang tercemar  logam  berat.  Kegiatan  manusia  di wilayah hulu Sungai menyebabkan peningkatan  konsentrasi  logam  berat  di perairan  muara  Sungai  (Harteman et  al. , 2008). Pencemaran perairan tersebut mengakibatkan  kualitas  air  Sungai  Kahayan tidak sesuai dengan peruntukannya (Setyawan et al ., 2016). Senyawa merkuri yang dibuang ke  perairan  alam  dan  industri  merupakan ancaman  serius  bagi  lingkungan  dan  semua organisme  hidup  karena  toksisitasnya  dan
dalam  waktu  yang  lama  (Di  Natale et  al. , 2011). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2001 menyatakan kadar  maksimum  kandungan  mercury  (Hg) yang  diperbolehkan  adalah  tidak  melebihi
0,001  msg/L.  Kandungan  logam  berat  Hg dibeberapa  titik  sampel  air  Sungai  Kahayan yang  diambil  untuk  4  (empat)  tahun  terakhir ditunjukan pada Tabel 1. Tabel 1. Data Pemantauan Kualitas Air Sungai Kahayan Tahun 2015-2018 Nama titik sampling Jarak dari muara Kandungan logam berat Hg (mg/L) 2015 2016 2017 2018 Feb Agu Feb Agu Mar Nov Feb Jul Hanua 345,12 km <0,001 <0,001 <0,001 * <0,0002 * 0,031 <0,001 Pelabuhan Tumbang Rungan 241,42 km <0,001 <0,001 <0,001 0,01 <0,0002 <0,001 0,023 <0,001 Pelabuhan Pesawat MAF Palangka Raya 233,21 km <0,001 <0,001 <0,001 0,0056 <0,0002 <0,001 0,015 <0,001 Pelabuhan Rambang 229,59 km <0,001 <0,001 <0,001 0,0089 <0,0002 <0,001 0,056 <0,001
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, 2019 *Parameter tidak diuji/ tidak diukur
Arang aktif memiliki sejumlah kegunaan  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh manusia.  Ada  berbagai  jenis  arang  serta variasi cara pengaktifan yang dapat digunakan untuk  memperoleh  hasil  yang  diinginkan.
(Lemley et  al .,  1995)  mengemukakan  bahwa arang  aktif  dapat  berfungsi  untuk  menyaring bahan  kimia  organik,  bahkan  rasa  dan  bau pada air. Karbon aktif memiliki potensi besar untuk  menghilangkan  logam  berat  dari  air karena  sifatnya  yaitu  luas  permukaan  yang besar,  ukuran  skala  nano,  dan  ketersediaan berbagai  fungsi  dan  lebih  mudah  secara kimiawi dimodifikasi dan didaur ulang (Baby et al ., 2019). Perbedaan arang aktif dan arang adalah  berdasarkan  sifat  pada  permukaannya yaitu  permukaan  arang  masih  tertutup  oleh deposit hidrokarbon yang menghambat keaktifannya,  sedangkan  permukaan  arang aktif  relatif  telah  bebas  dari  deposit, permukaannya  luas  dan  pori-porinya  telah terbuka,  sehingga  memiliki  daya  serap  tinggi (Lempang, 2014). Arang aktif dapat digunakan  untuk  mengadsorpsi  senyawa- senyawa tertentu termasuk mengurangi kadar logam berat Cu, Pb, Mn, Hg dan Fe (Jamilatun & Setyawan, 2014). Hasil penelitian lain juga memperlihatkan  penurunan  kosentrasi  logam berat (limbah air galian tambang emas) setelah ditambahkan karbon aktif karbon aktif dengan variasi  konsentrasi  aktivator  H 2 SO4  20%,
25%,  30%,  dan  35%.  Penurunan  kosentrasi logam berat ini telah berada dibawah ambang batas  persyaratan  air  bersih  sehingga  bisa dimanfaatkan  untuk  keperluan  sehari-hari (Hasan et al. , 2018).
Penggunaan  karbon  dalam  proses penyaringan mempengaruhi berbagai kandungan  dalam  air,  termasuk  tingkat keasaman  (pH)  air.  Heriyani  &  Mugisidi (2016)  menemukan  adanya  peningkatan  pH pada  air  banjir  setelah  melalui  penyaringan dengan  media  arang  aktif,  pasir  silica  dan zeolit.  Syarat  air  dikatakan  bersih  harus memenuhi berbagai syarat, baik fisika, biologi maupun  kimia  yang  mana  secara  fisika diwujudkan bentuk kekeruhan, bau, warna dan rasa; syarat  kimia menunjukkan bahan-bahan kimia  yang terkandung dalam air tidak boleh berlebihan;  secara  biologi  ditentukan  oleh jumlah  mikroorganisme  air  harus  bebas  dari bakteri  patogen  dan  nonpatogen  (Untung, 1996).  Beberapa  hal  di  atas  dapat  dicapai dengan cara filtrasi (penyaringan).  Sulastri & Nurhayati  (2014)  melakukan  penelitian mengenai pengaruh ketebalan media penyaring  arang  aktif  terhadap  tingkat kejernihan  serta  warna  air  telaga  yang  mana hasilnya  menunjukan  bahwa  media  filtrasi yang  terdiri  dari  arang  yang  dimodifikasi ketebalannya dapat secara efektif mengurangi kekeruhan air.
Kalimantan  Tengah  memiliki  lahan gambut  yang  sangat  luas  sehingga  memiliki peluang  yang  tinggi  untuk  dimanfaatkan dalam  berbagai  aspek  (Febriani et  al. ,  2018).
Indonesia  merupakan  pemiliki  lahan  gambut terbesar ke-4 di dunia. Ekosistem lahan gabut mempunyai potensi sebagai penyimpan unsur karbon  (Suwarno et  al. ,  2016;  Ramdhan, 2017).  Gambut  biasanya  dianggap    hal  yang kurang  memiliki  manfaat,  bahkan  ketika musim  kemarau,  gambut  dianggap  menjadi penyebab polusi asap ketika terjadi kebakaran lahan.  Tujuan penelitian ini adalah membuat arang  aktif  dari  gambut  sebagi  filter  dalam menyerap  logam  berat  mercury  (Hg)  yang terkandung  dalam  air  sungai  Kahayan  yang tercemar.

## METODE PENELITIAN
Pemurnian  air  dapat  dilakukan  dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan  teknik  adsorpsi  (Hasan et  al. , 2018; Azis et al ., 2016), yang dalam penelitian ini  menggunakan  media  arang  aktif    gambut. Penelitan yang dilakukan di laboratorium dan di  lapangan  dengan  melakukan  variasi filter/ukuran  serbuk  arang  pada  40  mesh  dan 60 mesh.

## Pembuatan Arang Aktif
Proses  pembuatan  arang  aktif  melalui beberapa tahap yaitu: tahap
pengarangan/karbonisasi,  tahap  penghalusan, dan  tahap  pengaktifan.  Arang  aktif  yang digunakan terbuat dari bahan gambut. Gambar 1.  menunjukan  tahap  pengarangan  bahan mentah  arang  (Gambar  1a).  Gambut  yang akan  dijadikan  arang  aktif.  Bahan  tersebut dikeringkan kemudian diarangkan.
(a)                                                                 (b)
(c)                                                                (d)
Gambar 1. Proses Pengarangan/ Karbonisasi Arang Gambut
(a) Bahan mentah gambut; (b) Karbonisasi Gambut; (c) Indikator Suhu yang terhubung dengan alat pengarangan; (d) Gambut setelah karbonisasi

## Proses Karbonisasi
Gambut  diarangkan  pada  suhu 550℃ (Gambar  1b  dan  1c).  Proses  pengarangan selama  2  jam  kemudian  didinginkan  selama 24  jam  (Gambar  1d).  Massa  bahan  dicatat saat sebelum bahan gambut dibakar dan juga
setelah  pembakaran  menjadi  arang.  Salah satu  tujuan  dari  proses  karbonisasi  adalah arang  akan  memiliki  kadar  air  yang  lebih rendah sehingga mudah digiling dan bersifat hidrofobik  (Wilk et  al. ,  2016).  Suhu  yang digunakan saat proses karbonisasi serta waktu
dan  laju  pemanasan  memegang  peranan penting dalam tahap ini (Pallarés et al ., 2018).

## Tahap Penghalusan
Gambut  yang  telah  dikarbonisasi  dan didinginkan  selanjutnya  diperhalus  dengan cara  ditumbuk,  kemudian  disaring  pada ukuran  40  mess  dan  60  mess.  Bentuk  arang aktif yang dibuat adalah berbentuk serbuk.

## Tahap Pengaktifan (Aktivasi).
Terdapat  dua  jenis  aktivasi  yang  dapat digunakan,  yaitu  aktivasi  kimia  dan  aktivasi fisika (Ramadhani et al. , 2020). Jenis aktivasi yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu aktivasi fisika seperti yang ditunjukkan pada gambar  2.  Prosesnya  diawali  dengan
merendam  arang  dalam  aquades  selama  24 jam  untuk  memperbesar  pori-pori  arang (Gambar  2a),  kemudian  disaring  dan dikeringkan  (Gambar  2b).  Arang  yang  telah dikeringkan dipanaskan ke dalam oven/ furnace pada suhu 900℃ selama 1 jam (Gambar  2c).  Proses  aktivasi  arang  ini bertujuan untuk memperbesar pori-pori yaitu dengan memecahkan ikatan hidrokarbon atau mengoksidasi  molekul-molekul  permukaan sehingga  arang  mengalami  perubahan  sifat, baik  fisika  maupun  kimia,  yaitu  luas permukaannya bertambah besar dan berpengaruh terhadap daya adsorpsi. a) Perendaman serbuk arang (b) Pengeringan serbuk arang (c) Aktivasi arang menggunakan Furnace Gambar 2. Pengaktifan Arang
Prosedur penetapan Kadar  Abu dan kadar air arang  aktif  gambut  mengacu  pada  Standar Nasional  Indonesia  (SNI)  06–3730-1995 tentang syarat mutu dan pengujian arang aktif. Analisis  penyerapan  logam  berat  oleh arang  aktif  dilakukan  dilaboratorium menggunakan Mercury Analizer .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  uji  laboratorium  menggunakan Mercury  Analizer tentang  penyerapan  logam berat merkuri (Hg) terlihat pada Tabel 2. Tabel 2  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengurangan kandungan logam berat mercury (Hg) setelah melewati  filter  arang  aktif  gambut  pada  alat penjernih  air  sederhana  yang  telah  dibuat.
Pada  arang  aktif  gambut  dengan  ukuran  40 mesh  dan  ketebalan  2,50  cm  kandungan  Hg berkurang  sebesar  50%.  Pada  arang  aktif gambut dengan ukuran 40 mesh dan ketebalan 5,00  cm  kandungan  Hg  juga  berkurang sebesar 50%. Pada arang aktif gambut dengan ukuran  60  mesh  dan  ketebalan  2,50  cm kandungan Hg berkurang sebesar 75%, begitu
juga untuk ukuran 60 mesh dan ketebalan 2,50 cm.
Tabel 2. Hasil uji Mercury Analizer
No.  Jenis  Contoh  Uji Arang Aktif Hasil analisis Mercury Analizer 1. Kontrol Hg 0,06 mL 0,0004µg/L 2. Gambut  40  mesh/ massa 10 gram 0,0002µg/L 3. Gambut 40 mesh/massa 20 gram 0,0002µg/L 4. Gambut 60 mesh/massa 18 gram 0,0001µg/L 5. Gambut 60 mesh/massa 36 gram 0,0001µg/L
Karbon  aktif  dikenal  sebagai  adsorben yang  menjanjikan  untuk  diaplikasikan  dalam berbagai  macam  aplikasi  karena  biayanya yang  rendah,  struktur  pori  yang  berkembang dengan  baik,  dan  kapasitas  adsorpsi  yang tinggi (Rashidi & Yusup, 2017). Hartuno et al .
(2014) menggunakan alat penjernih air dengan
empat  buah  pipa  penjernih  yang  salah  satu pipanya  merupakan sand  filter, dan  tiga  pipa lainnya berisi arang dengan ukuran media 18 mesh . Selain  itu  juga  terdapat  Rancangan Setyobudiarso  &  Yuwono  (2014)  yang menggunakan  media  penyaring  kombinasi pasir-arang aktif.
Pada  proses  pembuatan  arang  aktif, adanya kenaikan temperatur secara signifikan dapat  meningkatkan  daya  serap  gambut. Namun  demikian,  pemanasan  tersebut  tidak boleh  melampaui  batas  agar  tidak  malah menurunkan  daya  serap  arang  (Reynold, 1982).  Struktur  arang  yang  digunakan  dapat menjadi  rusak  bila  dilakukan  pemanasan secara terus menerus sebab terdapat hubungan yang cukup erat antara suhu dan lama aktivasi terhadap kualitas arang aktif. Pemanasan yang cukup lama tanpa diimbangi dengan pengaktifan secara kimia dapat menyebabkan terisinya  pori-pori  arang  oleh  mineral  logam sehingga mengurangi daya serap (Polii, 2017). Dengan  adanya  pemanasan  ini  maka  akan terjadi  proses  karbonisasi  serta  lepasnya kandungan  air  dari  arang  yang  akan digunakan.
Setelah  tahap  karbonisasi,  terdapat tahap penghalusan atau penggilingan.
Penggilingan  serta  pengayakan  arang,  sifat higroskopis  arang,  lama  proses  pendinginan dan    jumlah  uap  air  di  udara  akan mempengaruhi  kadar  air  arang  (Maulana et al ., 2017) setelah proses karbonisasi. Pengayakan  akan  menghasilkan  ukuran butiran karbon yang
homogen (Suwantiningsih et  al .,  2020).  Tujuan  dari penghalusan  dan  pengayakan  tersebut  adalah untuk  memperkecil  ukuran  partikel  arang sehingga  mempengaruhi  luas  permukaan arang aktif dan akan memperbanyak pori-pori pada  setiap  partikel  karbon  (Alfiany et  al ., 2013).  Semakin  luas  permukaan  pori  akan memperbanyak kadar logam berat yang dapat diserap  (Suwantiningsih et  al .,  2020)  sebab peluang  kontak  adsorbsi  akan  semakin  besar pula (Imani et al ., 2021).
Aktivasi arang berguna untuk meningkatkan daya serap filter. Dari sejumlah penelitian  yang  telah  dilakukan,  penggunaan gambut  sebagai  media  arang  aktif  masih belum banyak ditemukan. Gambut merupakan potensi  besar  yang  dimiliki  oleh  daerah Kalimantan  Tengah  sehingga  dapat  menjadi bahan baku filter alat penjernih air yang cukup menjanjikan.  Azis et  al .  (2016)  dan  Sani
(2012)  telah  berhasil  melakukan  uji  coba penjernihan  air  menggunakan  arang  tanah gambut  dengan  menggunakan  zat  aktivasi H 2 SO4  terhadap  penyerapan  Iodin.  Dalam penelitian  tersebut  ditemukan  bahwa  waktu pengaktifan berpengaruh terhadap nilai  kadar air dan kadar  abu pada  arang aktif, semakin lama waktu aktivasi semakin kecil nilai kadar air maupun kadar abunya. Dari hasil penelitian lainnya  diketahui  bahwa  karbon  aktif  kimia memiliki daya serap yang lebih baik dibanding sekadar  karbon  aktif  fisika  (Arsad  &  Hamdi, 2010).
Jenis  aktivasi  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah aktivasi fisika pada suhu 900℃ selama 1 jam. Aktivasi fisika dilakukan sebab daya serap arang aktif tergantung pada sejumlah  karakteristik  (kadar  abu  dan  kadar air)  yang  dapat  diatasi  dengan  pemanasan 950°C. Luas permukaan arang adalah hal yang sangat berpengaruh sehingga perlu dilakukan aktivasi  fisika.    Semakin  tinggi  suhu pengovenan maka akan semakin banyak pori- pori yang terbuka sehingga luasnya bertambah (Jamilatun  &  Setyawan,  2014) . Akan  tetapi suhu  yang  sangat  tinggi  akan  berpengaruh pada  terbentuknya  abu  yang  menutup  pori- pori  sehingga  hasil  maksimal  yang  diperoleh dalam aktivasi fisika adalah 800 o C (Syaripuddin et  al .,  2019).  Hal  ini  bisa menjadi pertimbangan dalam pemilihan batas suhu saat melakukan aktivasi fisika.
Luas  permukaan  jelas  meningkat dengan  peningkatan  suhu  aktivasi.  Struktur pori adalah tidak berkembang secara memadai pada  suhu  rendah  tetapi  menjadi  lebih  baik (Zhang et  al. ,  2014).  Hasil  eksperimen  yang diperoleh  dalam  studi  adsorpsi  menunjukkan bahwa  karbon  inti  sabut  dapat  digunakan secara efektif untuk menghilangkan ion logam dari  air  limbah  industri  nyata.  Mekanisme adsorpsi ion logam tampak seperti pertukaran ion  (Kadirvelu et  al. ,  2001). Penelitian  ini menggunakan variasi ukuran 40 mesh dan 60 mesh  dan  terbukti  dapat    mengurangi kandungan Hg hingga 75%.
Tabel 3 menunjukkan perbedaan performa  pada  ukuran  40  mesh  dan  60  mesh ditinjau  dari  kualitas  arang  yang  terdiri  dari kadar  air  dan  kadar  abu  dilakukan  di Laboratorium.
Tabel 3. Perbandingan Persentasi Kadar Air, dan Kadar Abu, Sampel Kadar Air (%) Kadar Abu (%) 40 mesh 0.67% 6% 60 mesh 0.50% 8% (SNI) 06-3730- 1995 maks 15% maks 10%
Dalam  penelitian  Istighfarini et  al . (2017) yang menggunakan media arang sabut kelapa,  ukuran  terbaik  untuk  penyerapan logam adalah 200 mesh. Oleh karena itu, perlu ukuran  yang  digunakan  sebaiknya  lebih divariasikan  hingga  mencapai  ratusan  mesh. Selain ukuran, waktu aktivasi juga berpengaruh terhadap penyerapan  arang  aktif karena berpengaruh terhadap struktur dan pori karbon    (Sandi  &  Astuti,  2014)  serta  luas permukaan  karbon  (Saka,  2012).  Terdapat pengaruh  ukuran  adsorben  tehadap  luas permukaan  bidang  kontak,  sehingga  pada akhirnya  akan  mempengaruhi  kemampuan penyerapan logam. Kelemahan dalam penelitian  ini  adalah  belum  terukurnya  luas permukaan pada masing-masing ukuran arang aktif gambut menggunakan analisis Scanning Electron Microscope ( SEM).
Waktu  aktivasi  arang  setelah  proses penghalusan  yaitu  selama  1  jam  pada  suhu 900 o C.  Selain  waktu  aktivasi,  jenis  aktivasi arang  juga  sangat  berpengaruh  terhadap penyerapan  logam.  Percobaan  menggunakan aktivasi kimia dapat menyerap partikel hingga 98,01% pada ukuran 140 mesh (Utomo, 2014) sedangkan  aktivasi  yang  menggabungkan teknik  fisika  dan  kimia  mampu  menyerap logam berat hingga 99,474% (Rosalina et al. ,
2016).  Karena  itu,  dalam  pengaktifkan  arang sebaiknya  menggunakan  kombinasi  antara aktivasi  fisika  dan  kimia  agar  penyerapan partikel lebih optimal (Udyani et al. , 2019). Kemampuan arang aktif dalam menyerap  logam  berat  seperti  yang  telah dilakukan Rahmawati et al. (2018) yaitu hasil analisis  adsorpsi  dapat  diketahui  bahwa karbon  aktif  buah  bintaro  dapat  menurunkan kadar  logam  Fe  pada  air  gambut.  Proses karbonisasi juga bertujuan untuk dekomposisi material  dan  menghasilkan  material  yang memiliki  daya  serap  yang  tinggi.  Semakin kecil  ukuran  partikel  karbon  maka  akan memperbesar luas permukaan karbon. Gultom & Lubis (2014) menunjukan karbon aktif yang
dihasilkan dari cangkang kelapa sawit mampu menyerap  logam  Cd  dan  Pb  masing-masing 84,61  %  dan  80,13  %.    Karbon  aktif  yang dihasilkan  dari  buah  sawit  Afrika,  produk pertanian  berbiaya  rendah  menunjukkan kemampuan  signifikan  dalam  meningkatkan logam berat: Kadmium, Tembaga, Nikel, dan Timbal  dari  air  limbah  (Abdulrazak et  al ., 2017)  .  Kadar  logam  berat  yang  terdapat dalam  limbah  air  galian  tambang  emas berkurang  setelah diberikan karbon aktif dari kulit pisang kepok (Hasan et al. , 2018).
Tingginya  suhu  dan  waktu  dalam karbonisasi sehingga terjadi kerusakan pelat - pelat  karbon,  karena  terjadi  oksidasi  yang berlebihan (Siahaan et al ., 2013). Ada banyak faktor yang mempengaruhi efisiensi adsorben pembuangan  logam  berat  dari  air  limbah: misalnya,  konsentrasi  awal,  suhu,  dosis adsorben,  pH,  waktu  kontak,  dan  kecepatan pengadukan (Burakov et al. , 2018). Porositas adsorben  juga  mempengaruhi  daya  adsorbsi dari  suatu  adsorben.  Adsorben  dengan porositas yang besar mempunyai kemampuan menyerap  yang  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  adsorben  yang  memiliki  porositas kecil.  Untuk  meningkatkan  porositas  dapat dilakukan  dengan  mengaktivasi  secara  fisika seperti  mengalirkan  uap  air  panas  ke  dalam pori-pori  adsorben  atau  mengaktivasi  secara kimia  (Syauqiah et  al .,  2011).  Kemampuan adsorpsi karbon aktif dapat dilihat dari waktu kontak.  Semakin  lama  waktu  kontak,  maka semakin  banyak  logam  yang  teradsorpsi karena  semakin  banyak  kesempatan  partikel karbon  aktif  untuk  bersinggungan  dengan logam. Hal ini menyebabkan semakin banyak logam  yang  terikat  didalam  pori-pori  karbon aktif (Gultom & Lubis, 2014).

## KESIMPULAN
Media filter arang aktif yang digunakan berasal dari gambut dan dibuat dalam bentuk serbuk dengan variasi ukuran 40 mesh dan 60 mesh. Ketebalan filter arang aktif yang dibuat yaitu  2,50  cm  dan  5,00  cm.  Diameter  filter arang yang dibuat adalah tetap. Arang gambut mengalami proses pengeringan, tahap karbonisasi  (pengarangan)    pada  suhu  550- 700 0 C  selama  kurang  lebih  2  jam,  tahap penghalusan  (pengayakan),  hingga  tahap aktivasi arang secara fisika pada suhu 900 0 C. Penggunaan  arang  sebagai  media  filter  pada alat  penjernih  air  mampu  menyerap  logam
berat  Mercury  (Hg).  Kadar  logam  berat mercury  Hg  berkurang  setelah  dilakukan proses adsorbsi  yaitu  sebagai berikut: ukuran serbuk gambut 40 mesh dan ketebalan 2,50 cm dan  5,00  cm  masing-masing  0,0002  µg/L artinya  mampu  menyerap  logam  berat mercury  (Hg)  sebesar  50  %  ;  ukuran  serbuk gambut  60  mesh  dan  ketebalan  2,50  cm  dan 5,00  cm  masing-masing  0,0001  µg/L  artinya mampu  menyerap  logam  berat  mercury  (Hg) sebesar  75%  ;  semakin  kecil  ukuran  dari serbuk arang aktif gambut semakin besar daya serap terhadap logam berat mercury (Hg).

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada LP2M IAIN
Palangkaraya yang telah memberikan bantuan pendanaan dalam penelitian ini

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulrazak,  S.,  Hussaini,  K.  &  Sani,  H.M. .2017. Evaluation of removal efficiency of  heavy  metals  by  low-cost  activated carbon  prepared  from  African  palm fruit. Applied  Water  Science , 7(6) : 3151–3155. DOI: 10.1007/s13201-016- 0460-x.
Alfiany, H., Bahri, S. & Nurakhirawati.  2013. Kajian penggunaan arang aktif tongkol jagung  sebagai  Adsorben  logam  Pb dengan beberapa aktivator asam. Jurnal Natural Science , 2(3) : 75–86.
Arsad,  E.  &  Hamdi,  S.    2010.  Teknologi pengolahan  dan  pemanfaatan  karbon aktif  untuk  industri. Jurnal  Riset Industri  Hasil  Hutan , 2(2) :  43.  DOI:
10.24111/jrihh.v2i2.1146.
Azis, A.A., Selintung, M. & Zubair, A.  2016.
Efektivitas Arang Aktif Dalam Mengadsorpsi Logam Cd dan Pb Dalam Air  Limbah  Industri,  Tugas  Akhir Jurusan  Teknik  Sipil.  Universitas Hasanuddin.
Baby, R., Saifullah, B. & Hussein, M.Z. 2019.
Carbon Nanomaterials for the Treatment of Heavy Metal- Contaminated Water and Environmental Remediation. Nanoscale  Research  Letters , 14(1) :  1– 17. DOI: 10.1186/s11671-019-3167-8.
Burakov, A.E., Galunin, E.V., Burakova, I.V.,
Kucherova, A.E., Agarwal, S.,
Tkachev,  A.G.  &  Gupta,  V.K.  2018. A dsorption  of heavy metals on conventional and nanostructured materials  for  wastewater  treatment purposes: A review. Ecotoxicology and Environmental  Safety, 148 : 702–712. DOI: 10.1016/j.ecoenv. 2017.11.034.
Febriani, W. , Anggoro, B.S., Komala, R. & Agustina,  S. 2018.  Explorasi  Dan
Identifikasi Hijauan Potensial Di Lahan Gambut Kotawaringin Barat Kalimantan  Tengah. Biosfer :  Jurnal Tadris  Biologi , 9(1) :  100.  DOI:
10.24042/biosf.v9i1.2887.
Gultom, E.M. & Lubis, M.T.  2014.  Aplikasi Karbon  Aktif  dari  Cangkang  Kelapa Sawit  dengan  Aktivator  H3PO4  untuk Penyerapan  Logam  Berat  Cd  dan  Pb. Jurnal  Teknik  Kimia  USU , 3(1) :  5–10. DOI: 10.32734/jtk.v3i1.1493.
Harteman, E., Soedharma, D., Winarto, A. & Sanusi,  H.S. 2008.    Deteksi  Logam Berat pada Perairan, Sedimen dan Sirip Ikan Badukang { Anus Caelatus Han A. Maculatus) dimuara  Sungai  Kahayan dan  Sungai  Katingan,  Kalimantan Tengah, Berita  Biologi, 9(3) :  275-283. DOI: 10.14203/beritabiologi.V9I3.783.
Hartuno,  T.,  Udiantoro,  U.  &  Agustina,  L.
2014. Desain Water Treatment Menggunakan  Karbon  Aktif  Dari Cangkang  Kelapa  Sawit  Pada  Proses Pengolahan  Air  Bersih  Di  Sungai Martapura. Ziraa’ah  Majalah  Ilmiah Pertanian , 39(3) :136–143. DOI:
10.31602/zmip.v39i3.81.
Hasan, M.,  Maiza, R.K., Fadly, M. &  Astuti,
A.    2018.    Sintesis  Karbon  Aktif  dari Kulit  Pisang  untuk  Pemurnian  Air Tambang  Emas  di  Sungai  Batang Palangki  Kabupaten  Sijunjung  dari Logam  Berat. Jurnal  Fisika  dan
Aplikasinya , 15(1) :7–11. DOI: 10.12962/j24604682.v15i1.3815.
Heriyani, O. & Mugisidi, D.  2016. Pengaruh Karbon Aktif dan Zeolit pada pH Hasil Filtrasi  Air  Banjir. Seminar  Nasional TEKNOKA  FT  UHAMKA .  Jakarta: UHAMKA. pp. 199–202.
Imani,  A.,  Sukwika,  T.  &  Febrina,  L.    2021. Karbon  aktif  ampas  tebu  sebagai adsorben  penurun  kadar  besi  dan mangan  limbah  air  asam  tambang. Jurnal Teknologi , 13(1) : 33–42.
Istighfarini,  S.A.E.,  Daud,  S.  &  Edward,  H. 2017.    Pengaruh  Massa  dan  Ukuran Partikel Adsorben Sabut Kelapa Terhadap Efisiensi Penyisihan Fe Pada Air Gambut. Jurnal Online Mahasiswa, 4(1) : 1-8 .
Jamilatun,  S.  &  Setyawan,  M.  2014.
Pembuatan Arang Aktif dari Tempurung  Kelapa  dan  Aplikasinya untuk Penjernihan Asap Cair. Spektrum Industri , 12(1) : 73–86. DOI: 10.12928/si.v12i1.1651. Kadirvelu, K., Thamaraiselvi, K. & Namasivayam,  C.    2001.    Removal  of heavy metals from industrial wastewaters by adsorption onto activated  carbon  prepared  from  an agricultural  solid  waste. Bioresource Technology , 76(1) : 63–65. DOI: 10.1016/S0960-8524(00)00072-9.
Lemley, A., Wagenet, L. & Kneen, B.  1995.
Activated Carbon Treatment of Drinking Water. In Cornell Cooperative  Extension,  College  of
Human Ecology . Cornell University.
Lempang, M. 2014. Pembuatan dan Kegunaan Arang  Aktif. Buletin  Eboni, 11(2) :  65- 80.  DOI: 10.20886/BULEBONI.5041.
Maulana, G.G.R., Agustina, L. & Susi.  2017.
(Activation  Process  Of  The  Active Charcoal From The Shells Of Candlenut  (Aleurites  moluccana)  With Variations Type And The Concentration  Of  Chemical  Activator. Ziraa’ah  Majalah  Ilmiah  Pertanian , 42(3) : 247–256..
Di  Natale,  F.,  Erto,  A.,  Lancia,  A.  &
Musmarra, D. 2011. Mercury adsorption on granular activated carbon in aqueous solutions containing nitrates and  chlorides. Journal  of  Hazardous Materials, 192(3) :1842–1850.  DOI:
10.1016/j.jhazmat.2011.07.021.
Novrianti,  N.  2016.  Pengaruh  Aktivitas
Masyarakat  di  pinggir  Sungai  (Rumah Terapung) terhadap Pencemaran
Lingkungan  Sungai  Kahayan  Kota Palangka  Raya  Kalimantan  Tengah. Media Ilmiah Teknik Lingkungan , 1(2) : 35–39. DOI: 10.33084/mitl.v1i2.144.
Pallarés,  J.,  González-Cencerrado,  A.  & Arauzo,  I.  2018.  Production  and characterization  of  activated  carbon from barley straw by physical activation with  carbon  dioxide  and  steam. Biomass  and  Bioenergy , 115 :  64–73. DOI: 10.1016/j.biombioe.2018.04.015.
Polii,  F.F.    2017.    Pengaruh  Suhu  dan  Lama Aktivasi  terhadap  Mutu  Arang  Aktif dari Kayu Kelapa (Effects of Activation Temperature and Duration Time on the Quality  of  the  Active  Charcoal  of Coconut Wood). Jurnal Industri Hasil Perkebunan , 12(2) : 21–28. DOI:
10.33104/jihp.v12i2.1672.
Rahmawati,  Heriyanti,  Wilaksono,  A.,  Amri,
N.,  Davidson,  K.N.  &  Rimawan,  B . 2018. Adsorpsi Air Gambut Menggunakan Karbon Aktif Dari Buah Bintaro. Chempublish Journal , 2(2) :11–20.  DOI:  10.22437/chp.v2i2. 4470.
Ramadhani, L.F., Nurjannah, I.M., Yulistiani, R.  &  Saputro,  E.A.  2020.  Review: teknologi aktivasi fisika pada pembuatan  karbon  aktif  dari  limbah tempurung  kelapa. Jurnal  Teknik Kimia , 26(2) :42–53. DOI: 10.36706/jtk. v26i2.518.
Ramdhan,  M.  2017.  Analisis  Persepsi
Masyarakat terhadap Kebijakan
Restorasi Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Risalah  Kebijakan  Pertanian dan  Lingkungan  Rumusan  Kajian Strategis Bidang Pertanian dan
Lingkungan , 4(1) : 60–72. DOI: 10.20957/jkebijakan.v4i1.20066.
Rashidi,  N.A.  &  Yusup,  S.   2017.   A  review on recent technological advancement in the activated carbon production from oil palm  wastes. Chemical  Engineering Journal , 314 : 277–290. DOI: 10.1016/j.cej.2016.11.059.
Reynold,  T.D.    1982. Unit  Operation  and Process in Environmental Engineering .
University  Wadswort  Inc.  A  and  M Texas.
Rosalina,  Tedja,  T.,  Riani,  E.  &  Sugiarti,  S. 2016.  Pengaruh  Aktivasi  Fisika  dan Kimia  Arang  Aktif  Buah  Bintaro terhadap  Daya  Serap  Logam  Berat Krom. Biopropal Industri, 7(1) : 35-45. DOI: 10.36974/JBI.V7I1.689.
Saka, C.  2012.  BET, TG-DTG, FT-IR, SEM,
iodine number analysis and preparation of activated carbon from acorn shell by chemical activation with ZnCl2. Journal  of  Analytical  and  Applied Pyrolysis , 95 : 21–24. DOI: 10.1016/j.jaap.2011.12.020.
Suwantiningsih, Khambali & Narwati.  2020. Daya  Serap  Arang  Aktif  Tongkol
Jagung  Sebagai  Media  Filter  Dalam
Menurunkan Kadar Besi (Fe) Pada Air.
Ruwa Jurai: Jurnal Kesehatan Lingkungan , 14(1) : 33-39. DOI: 10.26630/rj.v14i1.2170. Sandi, A.P. & Astuti.  2014.  Pengaruh Waktu Aktivasi Menggunakan H3PO4 terhadap  Struktur  dan  Ukuran  Pori Berbasis Arang dan Tempurung Kemiri. Jurnal  Fisika  Unand , 3(2) :
115–120.  DOI:  10.25077/jfu.3.2.115- 120.2014.
Sani  .2012.    Activated  Carbon  Production From  Turf  Soil. Jurnal  Teknik  Kimia ,
5(2) :400–406. DOI: 10.33005/ JURNAL_TEKKIM.V5I2.144. Setyawan, R., Rusdiansyah, A. & Prasetia, H. 2016.  Identifikasi Kualitas Perairan di Sungai  Kahayan  dari  Keberadaan Sistem  Keramba:  Studi  Kasus  Sungai Kahayan Kecamatan Pahandut Kalimantan  Tengah. INFO-TEKNIK: Jurnal  Keilmuan  dan  Aplikasi  Teknik . doi: 10.20527/INFOTEK.V13I2.1836. Setyobudiarso,  H.  &  Yuwono,  E.  2014.
Rancang  Bangun  Alat  Penjernih  Air Limbah Cair Laundry dengan Menggunakan Media Penyaring Kombinasi Pasir-Arang Aktif. JURNAL NEUTRINO , 6(2) :84–90. DOI: 10.18860/neu.v0i0.2587.
Siahaan,  S.,  Hutapea,  M.  &  Hasibuan,  R. 2013.    Penentuan  Kondisi  Optimum Suhu  dan  Waktu  Karbonisasi  pada Pembuatan  Arang  Aktif  dari  Sekam Padi. Jurnal Teknik Kimia USU , 2(1) : 26–30.  DOI: 10.32734/jtk.v2i1.1423.
Sulastri  &  Nurhayati,  I.    2014.    Pengaruh Media  Filtrasi  Arang  Aktif  Terhadap Kekeruhan,  Warna  dan  Tds  Pada  Air Telaga  Di  Desa  Balongpanggang. WAKTU: Jurnal Teknik UNIPA , 12(1):
43–47. DOI:10.36456/waktu. v12i1.825.
Suwarno, Y., Purwono, N., Suriadi, A.B. & Nahib ,  I. 2016.    Study  of  Peat
Hydrological Unity at Central Kalimantan  Area. Seminar  Nasional Geomatika , 233–242. DOI: 10.24895/SNG.2016.0-0.89.
Syaripuddin,  M.S.,  Harjanto  &  Cahyo,  S.B. 2019.    Pembuatan  Dan  Karakterisasi Arang  Aktif  Dari  Bonggol  Singkong Dengan  Aktivasi  Fisika. Prosiding
Seminar Nasional Pe nelitian &
Pengabdian  Kepada  Masyarakat, 94- 99.
Syauqiah,  I.,  Amalia,  M.  and  Kartini,  H.  A. (2011) Analisis  Variasi  Waktu  dan Kecepatan  Pengaduk  pada  Proses Adsorpsi Limbah Logam Berat dengan Arang  Aktif , INFO-TEKNIK .  doi: 10.20527/INFOTEK.V12I1.1773.
Udyani,  K. et  al. 2019.    Pembuatan  Karbon Aktif  dari  Arang  Bakau  Menggunakan Gabungan  Aktivasi  Kimia  dan  Fisika dengan  Microwave. Jurnal  IPTEK , 23(1) :39–46.  DOI:  10.31284/j.iptek. 2019.v23i1.479.
Utomo,  S.    2014.   Effect  of  Activation  Time and  Particle  Size  on  Absorption  of Active Carbon from Cassava Skin with NaOH Activator. Prosiding SEMNASTEK Fakultas Teknik Universitas  Muhammadiyah  Jakarta: 1–4.
Untung,  O.  1996.  Menjernihkan  air  koto r. Niaga Swadaya.
Wilk,  M. Magdziarz,  A.,  Kalemba,  I.  & Gara, P. 2016.  Carbonisation of wood residue  into  charcoal  during  low temperature  process. Renewable Energy , 85 :507–513. DOI: 10.1016/j.renene.2015.06.072.
Zhang,  Y.  J. et  al. (2014.    Effects  of  steam activation  on  the  pore  structure  and surface  chemistry  of  activated  carbon derived  from  bamboo  waste. Applied Surface Science , 315(1) :279–286. DOI: 10.1016/j.apsusc.2014.07.126.